— 140 - 



chauffe pendant six, douze, vingt-quatre heures 

 suivant les températures atteintes. Il se forme un 

 précipité gélatineux (non adhérent aux lames de 

 zinc), qu'on recueille sur des filtres, lesquels re- 

 tiennent ainsi de l'alumine , du fer , des sous-sels 

 de zinc, souvent de la silice, du cobalt, du chrome, 

 etc. ; enfin encore un peu des métaux réductibles 

 par le zinc et le gallium. 



On s'assure que la chauffe a été suffisamment 

 prolongée en filtrant un échantillon de la liqueur 

 et l'additionnant de 1/5 de son volume d'eau com- 

 mune (l'eau de source ou de rivière est très-con- 

 venable, à cause du bicarbonate calcaire qu'elle 

 contient ordinairement). S'il se forme un trouble 

 notable, la cuite est achevée. On ajoute alors au 

 liquide 1/4 à 1/3 de son volume de la même eau 

 commune avant de jeter sur les filtres. 



A. moins que le minerai ne soit très-riche, la 

 solution chlorhydrique de ce premier précipité ne 

 donne pas au spectroscope les raies du gallium. 

 Quoi qu'il en soit, ce dépôt, bien lavé , est repris 

 par l'acide chlorhydrique, et la nouvelle liqueur 

 est traitée par le zinc exactement de la même façon 

 que la solution primitive dans l'eau régale. 



Pour peu que le minerai soit de teneur raison- 

 nable , le second précipité gélatineux donne les 

 raies du gallium. 



Là peut se borner le traitement par le zinc mé- 



